4)

no anexo VIII, o capítulo 2 é alterado do seguinte modo: a) no quadro recapitulativo do ponto IV, é aditada a seguinte linha para o método n.o 17: «17. Poliéster Determinadas outras fibras Ácido tricloroacético e clorofórmio»; b) o método n.o 1 é alterado do seguinte modo: i) o ponto 1.2 é substituído pelo seguinte: «2. lã (1), pelos animais (2 e 3), seda (4), algodão (5), linho (7), cânhamo (8), juta (9), abaca (10), alfa (11), coco (12), giesta (13), ramie (14), sisal (15), cupro (21), modal (22), proteica (23), viscose (25), acrílica (26), poliamida ou nylon (30), poliéster (35), polipropileno (37), elastomultiéster (45), elastolefina (46), melamina (47), bicomponente de polipropileno/poliamida (49) e poliacrilato (50). Este método não se aplica às fibras de acetato que foram desacetiladas à superfície.»; ii) o ponto 5 é substituído pelo seguinte: «5. CÁLCULO E EXPRESSÃO DOS RESULTADOS Calcular os resultados como descrito nas informações gerais. O valor de “d” é 1,00, exceto para a melamina e o poliacrilato, em que “d” = 1,01.»; c) o ponto 1.2 do método n.o 5 passa a ter a seguinte redação: «2. triacetato (24), polipropileno (37), elastolefina (46), melamina (47), bicomponente de polipropileno/poliamida (49) e poliacrilato (50).»; d) o ponto 1.2 do método n.o 6 passa a ter a seguinte redação: «2. lã (1), pelos animais (2 e 3), seda (4), algodão (5), cupro (21), modal (22), viscose (25), acrílica (26), poliamida ou nylon (30), poliéster (35), polipropileno (37), vidro têxtil (44), elastomultiéster (45), elastolefina (46), melamina (47), bicomponente de polipropileno/poliamida (49) e poliacrilato (50). Nota: As fibras de triacetato parcialmente saponificadas por um tratamento especial deixam de ser completamente solúveis no reagente. Neste caso, o método não é aplicável.»; e) o método n.o 8 é alterado do seguinte modo: i) o ponto 1.2 é substituído pelo seguinte: «2. lã (1), pelos animais (2 e 3), seda (4), algodão (5), cupro (21), modal (22), viscose (25), poliamida ou nylon (30), poliéster (35), polipropileno (37), elastomultiéster (45), elastolefina (46), melamina (47), bicomponente de polipropileno/poliamida (49) e poliacrilato (50). O método aplica-se igualmente às fibras acrílicas e a determinadas modacrílicas tratadas com corantes pré-metalizados, mas não às tratadas com corantes com crómio.»; ii) o ponto 5 é substituído pelo seguinte: «5. CÁLCULO E EXPRESSÃO DOS RESULTADOS Calcular os resultados como descrito nas informações gerais. O valor de “d” é 1,00, exceto no caso da lã, algodão, cupro, modal, poliéster, elastomultiéster, melamina e poliacrilato, em que “d” = 1,01.»; f) o método n.o 9 é alterado do seguinte modo: i) o ponto 1.2 é substituído pelo seguinte: «2. lã (1), pelos animais (2 e 3), seda (4), algodão (5), cupro (21), modal (22), viscose (25), acrílica (26), poliamida ou nylon (30), poliéster (35), polipropileno (37), vidro têxtil (44), elastomultiéster (45), melamina (47), bicomponente de polipropileno/poliamida (49) e poliacrilato (50). Quando a lã ou seda contida na mistura exceder 25 %, deve utilizar-se o método n.o 2. Quando a poliamida ou o nylon contidos na mistura excederem 25 %, deve utilizar-se o método n.o 4.»; ii) o ponto 5 é substituído pelo seguinte: «5. CÁLCULO E EXPRESSÃO DOS RESULTADOS Calcular os resultados como descrito nas informações gerais. O valor de “d” é 1,00, exceto para a melamina e o poliacrilato, em que “d” = 1,01.»; g) o método n.o 13 é alterado do seguinte modo: i) o ponto 1.2 é substituído pelo seguinte: «2. lã (1), pelos animais (2 e 3), seda (4), algodão (5), acetato (19), cupro (21), modal (22), triacetato (24), viscose (25), acrílica (26), poliamida ou nylon (30), poliéster (35), vidro têxtil (44), elastomultiéster (45), melamina (47) e poliacrilato (50).»; ii) o ponto 5 é substituído pelo seguinte: «5. CÁLCULO E EXPRESSÃO DOS RESULTADOS Calcular os resultados como descrito nas informações gerais. O valor de “d” é 1,00, exceto para a melamina e o poliacrilato, em que “d” = 1,01.»; h) o método n.o 15 é alterado do seguinte modo: i) o ponto 1.2 é substituído pelo seguinte: «2. lã (1), pelos animais (2 e 3), seda (4), algodão (5), cupro (21), modal (22), viscose (25), acrílica (26), poliamida ou nylon (30), vidro têxtil (44), melamina (47) e poliacrilato (50). Se se verificar a presença de uma fibra modacrílica ou elastano, é conveniente proceder a um ensaio preliminar para determinar se esta fibra é completamente solúvel no reagente. As misturas que contenham clorofibras também podem ser analisadas utilizando o método n.o 9 ou 14.»; ii) o ponto 5 é substituído pelo seguinte: «5. CÁLCULO E EXPRESSÃO DOS RESULTADOS Calcular os resultados como descrito nas informações gerais. O valor de “d” é 1,00, exceto no caso do poliacrilato, em que “d” = 1,02, da seda e da melamina, em que “d” = 1,01, e do acrílico, em que “d” = 0,98.»; i) é aditado o seguinte método: «MÉTODO N.o 17 Poliéster e determinadas outras fibras (método do ácido tricloroacético e clorofórmio) 1. OBJETIVO E ÂMBITO DE APLICAÇÃO Este método aplica-se, após a eliminação das matérias não fibrosas, às misturas binárias de fibra de: 1. poliéster (35) com 2. poliacrilato (50). 2. INFORMAÇÕES GERAIS O princípio, os aparelhos e os reagentes, o procedimento de ensaio, o cálculo e a expressão dos resultados que se aplicam às misturas binárias de fibra de poliéster com poliacrilato são os descritos na norma EN ISO 1833-25:2013. O valor de “d” é 1,01.»;